[3] lieber krystallisirtea Zinn. ^ 369 



Schon gelegentlich meiner Untersuchung der rhombischen Modifica- 

 tion des Zinnes hatte ich versucht, Krystalle aus dem Schmelzflusse 

 zu erhalten. Ich verfuhr hiebei nach derselben Methode, die man sonst 

 beim Schwefel mit sicherem Erfolge anwendet, hier waren aber die 

 erhaltenen Producte absolut unbestimmbare Skelette, an denen ausser- 

 dem vielfach gelappte, granalienartige Tröpfchen hafteten. Herrn Pro- 

 fessor J. J. Pohl war es jedoch schon vor mehreren Jahren nach 

 zahlreichen Versuchen gelungen, auf gleichem Wege Krystalle darzu- 

 stellen, und hat er mir diese freundhchst zur Untersuchung überlassen, 

 wofür ich ihm hier bestens danke. 



Eine zweite Serie von Krystallisationsproducten verdanke ich der 

 Freundlichkeit des Herrn Dr. Th. Schuchardt in Görlitz und eine 

 Anzahl prächtiger Gebilde von derselben Entstehung Herrn Chemiker 

 J. Swaty. Beiden Herren spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus. 



Pohl'sches Material. 



Das von Herrn Professor Pohl dargestellte Material besteht aus- 

 schliesslich aus Krystallgruppen, innerhalb welcher selten fast sanz frei 

 ausgebildete Individuen vorkommen. Es soll dasselbe hier zuerst be- 

 handelt werden, weil ich ein besonderes Gewicht darauf lege, diese aus 

 dem Schmelzflusse unter verschiedenen Umständen hervorgegangenen 

 Producte getrennt zu beschreiben. Das specifische Gewicht bestimmte 

 Herr Professor Pohl mit 7"196 bei Iß'ö^ Celsius, ich werde unten 

 darauf noch zurückkommen. Ausgegangen wurde von reinstem Bancazinn. 



Die fast frei ausgebildeten Krystalle bilden kleine rechtwinkelige 

 Blättchen, deren grösste Dimension nach einer Rechteckseite kaum je 

 ein Millimeter Länge erreicht. Ihre Dicke übersteigt nie die eines 

 stärkeren Zeichenpapieres, nichtsdestoweniger herrscht in der Ebene 

 der grössten Entwicklung ein bedeutender Flächenreichthum, der jedoch, 

 wie schon ein flüchtiger Blick lehrt, nur von wenigen Formen in 

 oscillatorischer Wiederholung herrührt. Fast ausschliesslich ist es eine 

 Pyramide, deren Flächen oft stufenförmig hintereinander liegen, zum 

 Zusammenstoss aller vier oberen oder unteren Pyramidenflächen in einer 

 Spitze kommt es nur äusserst selten, gewöhnlich sind es drei, die diese 

 bilden. Die Figur 1, Taf. VII, stellt ein solches Blättchen im Grund- 

 risse, die Figur 1 a einen Querschnitt in zwanzigfacher Vergrösserung 

 dar, wobei jedoch zu bemerken ist, dass nur ein Theil des Details 

 wiedergegeben erscheint, denn durch die weit häufigere oscillatorische 

 Wiederholung erscheinen einzelne Partien so vielfach gestreift, dass erst 

 60 — SOfache Vergrösserung den Flächencharakter der Streifung kenntlich 

 macht. Natürlich sind nicht zwei dieser Blättchen einander gleich, bald 

 werden sie von einer Rippe durchzogen, welche mehr weniger in der 

 Mitte des Individuums die grösste Höhe erreicht, welches also hier am 

 dicksten ist, wie dies Fig. 1 a darstellt, bald sind sie gegen die Mitte 

 zu napfartig vertieft. Auch entspricht in der Art der Ausbildung die 

 eine Seite nicht immer der Gegenseite, wenn dies auch im grossen 

 Ganzen meist der Fall ist. In der Regel zeigen die frei ausgebildeten 

 Ecken keine Abstumpfung, manchmal eine ungleich vertheilte (wie in 



Jahrbuch d. k. k. geo). Reichsanstalt. 1884. 34. Band. 2. Heft. (H. Baron t. Foullon.) 47 



